. ESSAIS DE ROUISSAGE DU LIN 251 



a) Conditionnement : 



Humidité moyenne pour cent : 8^s 421 ; 

 Reprise officielle de 12 %; 



Poids moyen de 1.000 mètres à la reprise de 12 % : O^g 046070; 

 Le paquet de 329.040 mètres de fil soumis à la reprise officielle de 12 % 

 pèse 15kg 158. 



Numéro du fil : 35,909 ou 37 3/4 français. 



b) Essais de torsion (Voir tableau X). 

 Nombre moyen de tours au mètre de fil : 386. 



c) Essais dynamométriques des fils (Voir tableau XI). 



irt- épreuve a» épreuve 3« épreuve 



Résistance moyenne en gramme? . 1198,5 1222,5 1269,5 



Variation moyenne en moins pour 



une résistance de ICO 10,721 16,155 17,388 



IV. Blanchiment. 



Essais faits chez M. Georges Ovigneiir (blanchiment et teintu- 

 rerie, à Halhiin). 



Les résultats obtenus en lessivé, crémé, quart blanc, trois 

 quarts blanc, quatre quarts blanc et blanc parfait, par les ma- 

 nutentions absolument normales, permettent de classer le fil 

 parmi les meilleurs. 



Essais faits par M. René Larivière, ingénieur civil, de la maison 

 J. Scrive et fils, de Marquette-lez-Lille. 



Deux échantillons de filasse ont donné les résultats suivants : 



Freinte du crémé 

 par rapport à Técru 



Filasse obtenue à la Station d'Essais de Machines . . 16,0% 

 Filasse de Courtrai, fournie par la maison Lévi Fari- 

 naux, de Lille 23,5 



Essais avec les fils provenant de la filasse obtenue à la Station 

 d'Essais de Machines; fil n» 35, lin écru, filé par M. Louis Nicolle, 

 précité : 



La force du fil écru est normale et représente celle d'un bon 

 no 35 moyen. 



